SÉANCE DU II JUIN 1917. 907 



da centre de la France, d'établir une méthode de laboratoire permettant 

 de multiplier les essais dans des conditions très variées et toujours bien 

 précisées. Pour définir la qualité du coke, nous avons employé I9 résis- 

 tance à la compression, exprimée en kilogrammes par centimètre carré, 

 facile à mesurer au moyen d'une petite machine à levier. 



Le charbon à essayer est pulvérisé et soigneusement tamisé de façon à 

 n'être formé que de grains ayant sensiblement la même grosseur (tamis 120); 

 on le maintient pendant quelques jours dans une atmosphère saturée de 

 vapeur d'eau à la température de i8''-2o" pour l'amener à un état d'humi- 

 ■ dite déterminé. La poudre est alors tassée dans un petit tube en terre 

 réfractaire et comprimée sous une pression de 5''*^ par centimètre carré. 

 Le tube, fermé à ses deux extrémités par des disques en tôle solidement 

 maintenus, est ensuite chauffé dans un four électrique de masse suffisante 

 pour que l'introduction du charbon ne produise pas de modification appré- 

 ciable dans le régime de chauffage. 



Celle méthode ne s'appliquera peut-èlre pas sans quel(|iies moflifications à lous les 

 charbons; avec ceux, que nous éludions, elle fournil de petits cylindres de coke par- 

 failemenl réguliers (12'"'" de diamètre sur 20""" de hauteur) faciles à essayera la 

 compression et qui, dans les mêmes conditions, donnent toujours des chiffres sensi- 

 blement constants, comme on le verra dans le Tal)leau reproduit plus loin. 



Après avoir vérifié d'après cette méthode des faits déjà connus relative- 

 ment à l'influence néfaste sur la cokéfaction de l'oxydation des charbons 

 (étudiée notamment par M. Boudouard) et du chauffage progressif de la 

 houille, nous nous sommes proposé de déterminer comment variait la résis- 

 tance du coke avec la température de cuisson, dans les limites admissibles 

 en pratique. Pour cela, le tube chargé de charbon était introduit brusque- 

 ment dans le four préalablement porté à une température t" et maintenu à 

 cette température pendant i heure. Nous reproduisons dans le Tableau 

 cî-après les résultats obtenus sur trois charbons provenant des mines de 

 Noyant (Allier), les Ferrières (Allier) et Saint-Eloy (Puy-de-Dôme) que 

 nous avons déjà examinés dans une Note antérieure ( ' ) cokéfiés à 65o°, 800° 

 ou 1000". 



Chaque expérience était répétée six fois dans les mêmes conditions; nous 

 reproduisons les résultats individuels en même temps que la moyenne pour 

 mettre en évidence la précision de la méthode et établir que les écarts 

 accidentels sont beaucoup moindres qiïe les différences observées : 



(') Sur l'oxydalion des kouilles {Comptes rendus, l. 103, /91O, p. 74'>)' 



